über fabriksraässige Darstellung von Urangelb. 843 



45 Percent Uranoxyd-Oxydul, ausserdem Arsen, Antimon, Schwefel, 

 Blei, Wismuth, Eisen, Mangan, Zink, Nickel, Kobalt etc., in wech- 

 selnden Mengen. 



Das feingepulverte Erz wurde mit ebenfalls feingepulvertem 

 Kalkstein im Flammofen geröstet bis das Uranoxyd-Oxydul vollkommen 

 in Uranoxyd - Kalk verwandelt war. Dieses ist nun in verdünnter 

 Schwefelsäure leicht löslich. Die Lösung fand in hölzernen Bottichen 

 unter häufigem Umrühren Statt und gelang so vollkommen, dass der 

 Bückstand, welcher beiläufig das halbe Gewicht der angewandten 

 Masse hatte, nur mehr 12 Loth Uranoxyd-Oxydul im Centner enthielt, 

 was kaum einem halben Percent entspricht. 



Die schön grün gefärbte Lösung von schwefelsaurem Uranoxyde 

 wurde nun mit einer Auflösung von Soda in Wasser versetzt. Durch 

 das kohlensaure Natron wird anfangs das Uran mit den übrigen in 

 geringerer Menge in der Lösung enthaltenen Metallen und Erden 

 gefällt; in einem Überschüsse von diesem Salze jedoch löst sich das 

 Uranoxyd ziemlich frei von Verunreinigungen; es scheidet sich 

 ein Niederschlag von Eisen, Mangan, Kalk etc. ab, welcher noch 

 etwas Uranoxyd enthält, dieser Niederschlag wird nun nochmals mit 

 Soda ausgekocht mit Wasser gewaschen, und enthält dann nur mehr 

 Spuren von Uranoxyd. Die Lösung des Uranoxydes in Soda wird 

 nun mit Schwefelsäure versetzt, so lange ein Aufbrausen zu bemerken 

 ist; die klare Lösung trübt sich dabei. Das kohlensaure Uranoxyd- 

 Natron wird zersetzt und es scheidet sich wasserhaltiges zweifach- 

 uransaures Natron ab, welches in leinenen Spitzbeuteln abfiltrirt, aus- 

 gepresst und gewaschen wird. Das ausgewaschene und getrocknete 

 Product wird gepulvert und in Pakete verpackt. Das gewonnene Salz 

 ist vorzüglich rein, es ist nach der Formel Na , 2U Os + 6//0 

 zusammengesetzt, dieselbe Formel erhält man auch aus den Analysen 

 des Eliasits (Haidinger) und des Gummi-Erzes (Breit h aupt), 

 wenn man die Verunreinigungen weglässt. Das Gummi-Erz enthält 

 statt Natron, Kalk, dei- Eliasit Kalk und Magnesia. 



Es wurden im Verlaufe dieses Jahres in Joachinisthal nach der 

 beschriebenen Methode über 15 Centner Urangelb dargestellt. Das- 

 selbe ist bedeutend reiner als das gewöhnlich im Handel vorkom- 

 mende, und ist zur Fabrication der gelben Gläser nach Angabe 

 mehrerer Glasfabriken ganz vorzüglich geeignet. Es ist wohl das 

 'erste Mal, dass dieser seltene Stoff in so grosser Quantität wirklich 



